402 
DE L’ARGENT 
V. L’argent était sous forme de petits blocs. C’était une partie du mêlai 
qui a servi aux synthèses du bromure, de Yiodure et de Yazolale d’argent, et 
aux déterminations du rapport proportionnel entre l’argent, les chlorures et 
bromures de potassium et de sodium, consignées respectivement dans mes 
Nouvelles recherches sur les fois (le proportions chimiques et dans mes 
mémoires Sur la détermination du rapport proportionnel entre l’argent, les 
chlorures el les bromures. 
L’argent avait été successivement chauffé dans le dard aérhydrique et 
dans l’air. 
a. Poids de la nacelle de porcelaine. 
b. Poids de la nacelle et de l’argent en petits blocs préa¬ 
lablement chauffés au rouge sombre, dans un moufle. 
c. Poids de l’argent. 
d. Poids de la nacelle et de l’argent chauffés dans le 
vide, pendant huit heures, entre le rouge naissant et le rouge 
sombre. 
e. Poids de l’argent. 
/. Volume à 0° et à 0 m ,760 de gaz récolté. 
Un kilogramme d’argent fournit. 
de gaz formé : 
40,917.00 
246.841.50 
205.924.50 
246.834.80 
205.917.80 
3 cm5 ,40 
16 cm5 ,50 
a. D’après l’analyse prismatique du courant dans le tube de Geisslcr, 
d’oxygène, d’azote, d’hydrogène et de carbone; 
b. D’après l’analyse chimique : 
D’anhydride carbonique. 1,4 
D’oxygène. 9o,7 
D’azote. 4,0 
101,1 
D’après celte composition, les 3 cm> ,40 pèsent 0 gl ',0047, et 1 kilogramme 
d’argent contient 0 gl ,0231 de gaz. 
Pendant l’extraction du gaz, il s’est volatilisé 0 ?r ,002 de métal, soit 
0 gr ,0145 par kilogramme d’argent. 
